Natürliches System der Eisenmeteoriten. 1055 
gleichsam einkörnigen individualisierten Massen, in groben 
bis feinkrystallinen Körnern, groben Stengeln und breiten, 
dick- bis dünnplattigen Tafeln (Lamellen). Sein Krystallbau 
ist tesseral. Nach den Würfelflächen ist gute Spaltbarkeit 
vorhanden. Mit nur wenigen Ausnahmen ist der Kamaeit 
beständig polysynthetisch nach (112) verzwillingt.! Die 
Zwillingslamellen kommen auf einer polierten Fläche nach 
Anätzung mit einer Säure als feine Kanäle zum Vorschein, 
die nach je 6 Flächenpaaren verlaufende Liniensysteme 
darstellen und als »Neumann’sche Linien«?® bekannt sind. 
Die Zwillingslamellierung des Kamacits ist analog der durch 
Gleitung entstandenen Zwillingslamellierung in den Caleit- 
körnern der Marmore. Mügge? hat mittels Hämmern von 
Polyedern weichen Eisens durch einfache Schiebung »künst- 
liche »Neumann’sche Linien« erzeugt. Die Entstehung der 
Zwillingslamellierung im Kamacit durch Druck ist schon von 
jeher vermutet worden und man wird nach den obigen und 
auch sonst gemachten Erfahrungen den nötigen Druck zur 
Hervorrufung der Zwillingslamelliertung im Kamaeit auf 
Volumsveränderungen zurückzuführen haben, die bei der Ab- 
kühlung der Eisenmassen im festen Zustande als Spannungs- 
druck wirksam geworden sind. 
Es gibt nun einige Vorkommen von Kamacit, denen 
der Zwillingszustand fehlt, oder wenigstens nicht durch die 
gewöhnlichen Ätzmittel kennbar geworden ist. Der zwillings- 
freie Zustand findet sich vorwiegend an körnig ausgebildeten 
Kamaciten, die dann wieder meist kleine Eisenknollen 
(Bingera, Barraba) sind. Das Ausbleiben der Verzwillingung 
kann primär sein oder sekundären Einflüssen zugeschrieben 
werden, Im ersteren Falle müßte man daran denken, daß 
Teile der großen Eisenmassen einem Drucke nicht ausgesetzt 
waren. Für die sekundäre Entstehung besteht dann die 
— 
—._ 
1 G. Linck, Annalen des Naturhistorischen Hofmuseums, Bd. 8 (1893), 
P..113, 
° Aus der Literatur ist es nicht ersichtlich, wer die Bezeichnung 
»Neumann’sche Linien« für die Zwillingszeiehnung im Kamaeit eingeführt hat. 
0. Mügge, Über neue Strukturflächen an den Krystallen der gedie-, 
genen Metalle. Nouse Jahrb. etc. (1899), IL, p. 63 bis 70. 
